- 621 — 



twee planken een zinken plaat aan te brengen om het 

 afdruipende vocht op te vangen. 



Het inleggen van het stukje batist geschiedt op de 

 volgende wijze: men dompelt het in water en wringt het 

 daarna goed uit; vervolgens strijkt men het in het vorm- 

 bakje uit en zorgt met behulp van een houten of bamboe- 

 spatel, dat het strak op den bodem blijft zitten. 



Nadat het vormbakje met de daarin uitgegoten latex 

 ongeveer een half uur op het coagulatierak heeft gestaan, 

 zal men bemerken, dat de stremming van het sap is in- 

 getreden, hoewel de sheet nog een brijachtige massa is. 

 Men late daarna het vormbakje volle 24 uren op het coa- 

 gulatierak staan en brengt het op den 2en dag op een rak, 

 met volièregaas bespannen {=: di'oograk), dat te Gogo- Niti 

 een maaswijdte heeft van 2', om zoodoende het coagula- 

 tierak vrij te hebben voor de bereiding van nieuwe sheets. 



Eerst den 3®° dag is de sheet zóó compact geworden, 

 dat men haar gerust uit het vormbakje kan halen en 

 haar met den doek, waaraan zij is vastgekleefd, op het 

 volièregaas plaatst om haar winddroog te krijgen. 



Den 4^° dag dompelt men haar met doek en al ongeveer 

 1/4 uur in een ton met koud water, waarna men dan ge- 

 makkelijk de sheet van den doek kan afnemen. 



Gebruikt men echter volièregaas van V2" maaswijd- 

 te, dan is het mogelijk, dat men reeds den 2^° dag de 

 sheet met aen doek alleen, dus zonder vormbakje, op het 

 droograk kan plaatsen. Zulks is met volièregaas van 2" 

 maaswijdte niet mogelijk, aangezien de sheet, die nog niet 

 voldoende compact is, tengevolge van de groote openingen 

 van het gaas te weinig steun heeft en hierdoor scheu- 

 ringen vertoont op de plaats der draadranden. 



In het eerste geval kan men dus volstaan met het halve 

 aantal vormbakjes. 



De sheet, die thans gereed en + 1 V2 caM. dik is en een licht- 

 bruine doorschijnende kleur heeft, moet nog slechts eene na- 

 droging ondergaan om haar aan de markt te kunnen brengen. 



